1899 Sitzung vom 11. April. A. Rosiwal. 213 



Theoretische Härte: 

 Quarz . . . 0-610 X 1170 = 71-4°/ ü0 Korund 

 entfallend (Glauconit . 0021 X 15= 0-0°/ 00 „ 

 (Glimmer. . 0002 X 40= 00% „ 

 Bindemitt el 0367 X 14-7= 5-4°/ 00 



H= Sp n h n = 76-8°/ 00 Korund 

 Gemessene Harte der Probe: 



Parallel zum „Lager" . . . 52-4°/ 00 Korund 

 Senkrecht zum Lager . . . 00-3°; 00 „ 



Mittelwert 1 ) . . . 57-7°/ 00 Korund 



Frische: F = bll : 768 »»751 

 Verwitterungszustand: V =0249. 

 Erhaltungszustand daher sehr frisch (Stufe III). 



10. Beispiel. Cambrischei G r auwackensandstei n von 

 Rieh enb arg in Ostböhmen. Dunkelgrauschwarze, feste Probe. 



Zusammensetzung: 



Quarzfragmente 0228 



Feldspathfragmente . . . 0"380 



Glimmerfragmente .... 0-152 



Bindemittel 240 



1000 



Das Bindemittel umfasst ein feines Zerreibsei von winzigen 

 Quarz- und Feldspathpartikeln. die durch ein kieseliges Cement 

 verbunden sind. Ks muss seiner Substanz nach partiell zu Quarz, 

 partiell zu Feldspath gestellt werden, was am zutreffendsten nach 

 dem Mengenverhältnisse der grösseren Fragmente dieser beiden 

 Minerale zu geschehen hat; somit ist für die Berechnung der theo- 

 retischen Härte folgende Zusammensetzung massgebend: 



I Fragmente 0228 



Quarz I Im Bindemittel 0240 |?| - 0088 



0316 



| Fragmente 0380 



Feldspath | Im Bindemktel o-240 |^ = 0152 



0-532 

 Glimmer (Biotit) 0'152 



" 1-000 



1 Der Mittelwert bei Schiefergesteinen muss stets so berechnet werden, 

 dass der Härte senkrecht auf die Richtung der planparallelen Structurfläche 

 doppeltes Gewicht beigemessen wird, also oben 



h m = V, (2 X 60-3 + 52-4) = 577. 



